( 5.H ) 



PHYSIQUE. — Influence de la température sur les propriétés mécaniques 

 du fer et de l'acier. Note de M. André Le Chatelier, présentée par 

 M. Daubrée. 



« J'ai étudié l'influence de la température sur les propriétés mécaniques 

 du fer et de l'acier, par la méthode que j'ai indiquée précédemment. Les 

 expériences n'ont porté que sur des métaux fondus. Le fer puddlé essayé 

 en fils fins donne, en effet, des résultats très irréguliers, dus aux scories 

 interposées dans le métal. Les fers et aciers fondus qui ont servi à ces essais 

 étaient d'une grande pureté; ils renfermaient de o,35 à o,4o de manga- 

 nèse avec des teneurs en carbone variables de o,o5 (fer fondu) à 0,80 

 (acier mi-dur). 



» Les expériences ont été faites avec une vitesse uniforme de mise en 

 charge de i''s, 5oo par millimètre carré en une minute, Les allongements 

 ont été mesurés sur o™, i5. 



)) Les résultats obtenus montrent que le fer et l'acier se comportent 

 tout différemment des autres métaux. Il y a à distinguer, dans les variations 

 de leurs propriétés mécaniques avec la température, trois phases princi- 

 pales : 



» Première phase, de iS» à 80°. — La résislance à la rupture va en décroissant de 

 36''8,7 à 33''8, 3 pour le fer fondu et de SSi^s, 7 à 64''k, 6 pour l'acier mi-dur; la rupture 

 se fait avec une striction prononcée. L'allongement de rupture a été de 3o pour 100 

 pour le fer fondu et de 20 pour 100 pour l'acier mi-dur. Dans cette période, le fer et 

 l'acier obéissent aux mêmes lois que les autres métaux. 



)) Deuxième phase, de 100° à 2^0" environ. — Dans cette phase, le fer et l'acier 

 possèdent des propriétés particulières dont aucun autre métal n'offre d'exemple. 



» La charge de rupture reste sensiblement constante, environ 35''ê (fer fondu) et 65''? 

 (acier mi-dur). L'allongement de rupture est très réduit ; il oscille entre 7 et 9 pour 100 

 pour le fer fondu et entre 3 et 7 pour 100 pour les métaux durs. 



» Le caractère le plus remarquable de cette période est le suivant : rallongement, 

 au lieu d'être continu, comme pour tous les métaux, se fait par saccades. On observe 

 une série d'allongements brusques, d'amplitude assez variable, qui sont séparés par 

 des arrêts pendant lesquels on ne peut pas percevoir le plus petit allongement. Ces 

 allongements brusques sont accompagnés de craquements dont la sonorité devient 

 assez, forte vers iSo". Le plus léger choc suffit à déterminer un de ces craquements. 



» J'ai observé ces allongements par saccades dans plus de deux cents expériences, et 

 je les ai retrouvés aux mêmes températures dans tous les alliages du fer, même ceux 

 qui n'en renferment que 2 à 3 pour loo. 



11 Le degré de carburation du métal a une grande influence sur leur amplitude 



